Die optischen Eigenschaften einiger Bleisilikate. 
293 
Präparaten mit niedrigen Prozenten von Pb 0, aber wir waren leider 
nicht imstande, dasselbe zu identifizieren. In keinen dieser Prä- 
parate mit Zusammensetzungen zwischen den 3 : 2 und 2 : 1- Ver- 
hältnissen konnte man optische Indikationen einer eutektischen 
Mischung beobachten. 
f) Kristalle und Dünnschliff eines Bleisilikats von einem Bleiofen. 
Hier sollen die Beobachtungen an dem kristallisierten Material 
von einem alten Bleiofen in Doe Bun, Missouri, beigefügt werden. 
Zuerst wurde geglaubt, daß die Kristalle künstlichen Barysilit dar- 
stellten, aber die kristallographische Untersuchung zeigte, daß die- 
selben mit denen von Dana und Penfield gemessenen und auch von 
einem Bleiofen stammenden Kristalle gut übereinstimmten, die eine 
7 Pb 0 : 4Si0 2 Zusammensetzung besitzen. 
Kristallographie. Die 
Kristalle sindprismatisclifFig. 1 ) 
und kommen aufsitzend oder in 
einer körnigen, mit einer an 
Sphalerit erinnernden Glanz be- 
sitzenden Grundmasse einge- 
sprengt vor. Die Farbe ist 
braun. Der Glanz glasartig. 
Die beobachteten Formen sind 
c(0001),_ m (1010), p(10ll) 
und a (1120). Die vorherrschen- 
den Formen sind c(0001) und 
m(1010). Ausgezeichnete Re- 
flexe wurden auf den Flächen 
von c (0001) erhalten, während 
die von m (1010) gut waren. 
Um die Flächen von p(10ll) 
und a (1 120) festzustellen, muß- 
ten wiederholte Schimmermes- 
sungen gemacht werden. Von 
den genannten Formen ist ( 1 1 20) 
nicht von Dana und Penfield 
Autoren ist der Winkel c (0001) : p(1011) ca. 50°; unsere Mes- 
sungen ergaben 49° 42'. 
Dihexagonale bipyramidale Klasse. 
a : c = 1 : 1,0246. 
Beobachtet Messungen Berechnet 
c(0001) : p (1011) = 49° 
42' 
24 
c(0001) : m(10I0) = 89 
58 
5 
m (1010) : m (01 10) = 59 
59 
4 
m(10T0): a(ll20)= 29 
55 
10 
90° 
60 
30 
Physikalische und optische Eigen sc haften. Frag- 
mente besitzen einen muscheligen Bruch, sowie auch Indikationen 
